— 215 — 
In queste amalsame, le differenze 4, sono negative per tutte, e crescono al cre- 
scere le proporzioni dell'argento. Le differenze 4, e 4, sono positive per la prima 
amalgama Ag, Hgs0, e negative per tutte le altre. Come apparisce da uno sguardo 
sulla tabella, queste differenze pure crescono al crescere le proporzioni dell’argento. 
Amalgame di sodio. 
Per formare le amalgame di sodio, facevo riscaldare una data quantità di mer- 
curio sotto il petrolio in un tubo di vetro ad U, il quale ad una estremità si allar- 
gava in una specie di vaschetta, all'altra estremità era affilato. Nell’istesso tempo 
facevo fondere la quantità necessaria di sodio sotto il petrolio in un tubo pure ad U, 
ed affilato ad una estremità. Appena raggiunta la fusione, capovolgevo rapidamente 
il tubo, in cui si trovava il sodio, nell’altro in cui si trovava il mercurio in modo 
da immergere dentro il mercurio la punta affilata. Così il sodio scendeva a mesco- 
larsi al mercurio, senza pericolo di venire a contatto coll’aria. Con una bacchettina 
di vetro seguitavo poi a mescolarli vivamente insieme. Formata l’amalgama, la ver- 
savo nel tubo ove doveva essere studiata, immergendo in esso l'estremità affilata del 
tubo ad U; cosicchè neppure in tal caso si correva pericolo che l’amalgama venisse 
a contatto dell’aria. 
Stato liquido 
Composi- R 4a 4 2 
zione 
‘atomica 13° 100° 130 100° 130 100° 130 100° 
Na, Hg495 — 1,1073 — 0,0000 == — 0,0018 —_ + 0,0012 
| Nar H%100 _ 0,9992 cs — 0,10025 = — 0,1090 _ — 0,0943 | 
Na: Hg50 = 0,7873 N 1018025 Cn 213: 1186, — OLIO 
Na: Hgs; - 0,6950 E 1012760 SSN 2ST014/098 i |EL0O 
Na, H915 — 0,6097 — — 0,4373 — — 0,49205 — — 0,3941 
Stato solido 
| 0 | 18° | 0° 130 | 0° 130 0° 130 
—_—_——_—_—& | ed eee |-»°_ “_“°“°m_{-6©£6@‘"'-——r 
Na, Hgx | tei 0,8012| dA 00598 0,0584 | — 0118 0,114 | 0,02745|- 0,0291 
Si vede subito che per le amalgame di sodio i valori delle differenze 4,,4,,4 
(fatta eccezione per le differenze 4, e 4, della prima amalgama Na, Hgy9;) sono nega- 
tivi, e vanno crescendo al crescere le proporzioni del sodio allo stato liquido. Pas- 
sando all’amalgama studiata allo stato solido (nel quale stato giova ricordare che il 
sodio offre una resistenza molto minore che allo stato liquido), le differenze 4,, 4,64 
si mantengono negative, e sono inoltre diminuite. 
